## RINGKASAN HASIL PENELITIAN TENTANG BOND STRENGTH
BATA / MORTAR  DI AUSTRALIA DAN BRAZIL
Irza Ahmad

## Abstrak
Meningkatkan ikatan (Bond) antara bata dan mortar sangatlah penting. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan pasangan dinding terutama bila terjadi gaya geser  seperti  gempa.  Oleh  sebab  itu  beberapa  peneliti  melakukan  penelitian tentang  ikatan  (Bond)  antara  bata  dan  mortar  dengan  bermacam-macam variabel yang diberikan, misalnya pengaruh daya hisap air, cara pemasangan bata  dan  lain-lain,  hasil  penelitian  tersebut  dari  beberapa  penelitian  yang berbentuk ringkasan.
Kata Kunci : ikatan, bata, mortar

## Pendahuluan
Meningkatkan  ikatan  ( Bond )  yang  efektif  antara  adukan  dan  bata sangatlah  penting,  jika  diharapkan  struktur  pasangan  bata  yang  memuaskan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ikatan ( bond ) ini, seperti memberikan  bahan  additif  ke  dalam  adukan,  penentuan  jumlah  masing0 bahan  dalam  adukan  dengan  tepat  serta  jumlah  air  yang  dibutuhkan.  Di samping ini harus dilakukan penelitian tentang ikatan ( bond ) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam ikatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan ( bond ) antara lain :
- Properties  unit,  seperti  material,  tekstur  permukaan,  absorbsi  dan kelembaban (kadar air).
- Properties adukan, seperti komposisi campuran additif, mutu pasir, kadar air dan ketahanan terhadap air.
- Faktor lingkungan, seperti debu pada unit, temperatur , kelembaban udara, tenaga kerja dan teknik pemasangan serta pemeliharaan lingkungan.
Seperti  kita  ketahui,  bahwa  bawa  adalah  susunan  material  yang  terdiri dari sambungan unit bata dan mortar. Fakta ini menjelaskan suatu daya tarik melekat antara unit bata dengan mortar, akan tetapi dapat juga menjadi tarikan yang  lemah.  Untuk mencapai  ikatan ( bond )  antara  unit  bata  dan mortar  yang
merupakan aspek yang sangat penting dalam konstruksi pasangan bata. Jika ikatan  ( bond )  tidak  dicapai,  maka  sambungan  mortar/bata  akan  terbentuk bidang  yang  lemah  dan  akan  terjadi  keretakan  yang  disebabkan  oleh  angin, pergerakan tanah dan goncangan akibat gempa lkecil.
Tarikan ikatan ( bond ) antara unit bata dengan mortar adalah faktor yang sangat  kritis  dalam  menentukan  daya  tahan  dinding  pasangan  bata  tanpa beban  terhadap angin  dan  gempa.  Ikatan  ( bond )  adalah  merupakan  indikator kualitas  menyeluruh  yang  baik  bagi  bangunan  pasangan  bata  dan  sangat mempengaruhi daya tahan dinding terhadap penetrasi air.
Walaupun telah banyak penelitian dilakukan tentang ikatan ( bond ), dasar mekanis  pembentukan  ikatan  ( bond )  belum  dipahami,  dan  faktor-faktor  yang menentukan  kekuatan bond dalam  penelitian  masih  belum  cukup.  Faktor- faktor  tersebut  berinteraksi  dengan  yang  lain  dalam  cara  yang  sama mempengaruhi  bond.  Sampai  sekarang  belum  ada  penelitian  yang komprehensif  dari  semua  faktor  tersebut  dengan  cara  yang  terkontrol  dan karenanya  mekanisme  mendasar  dari  bond  tersebut  tidak  dimengerti, sehingga masalah memprediksi bond tetap belum terpecahkan.
Untuk  menetapkan  mekanisme  dasar  dari  ikatan  ( bond )  ditentukan dengan  2  tahap  yaitu  tahap  mikro  dan  tahap  makro.  Pada  tahap  mikro pengujian  dilakukan  secara  detail  kondisi  dari  mortar  ( interfase )  dengan menggunakan mirkoskopik elektron. Hal ini cenderung bahwa ikatan ( bond ) itu dicapai  dengan  alat  kimiawi  dan  mekanis  yang  terlebih  dulu  didominasi  oleh pengkristalan  produk  semen  dalam  porti  bata  dekat  mortar.  Sedangkan pasangan bata prisma untuk mempelajari pengaruh berbagai parameter pada kekuatan sambungan bata/mortar.
Tulisan  ini  merupakan  hasil  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  di Australia  tentang  pengaruh  additif,  umur,  dan  metode  pemasangan  bata (Brazil).

## I. Pengaruh  Bahan  Penghisap  udara  (Air  Entraining  Agent)  terhadap
Kekuatan ikatan ( bond ) dan Mikrostruktur Mortar
1.  Ringkasan
Bahan-bahan  penghisap  udara  diberikan  secara  luas  di  Australia untuk  memberikan  kekenyalan/kekerasan  kepada  mortar  baru.
Penghisapan  dalam  jumlah  besar  udara  dalam  mortar  akan mempengaruhi sifat-sifat mortar yang mengeras, khususnya daya ikatan mortar ke unit.
Bahan penghisap udara digunakan untuk memperbaiki kemungkinan  dilaksanakan  mortar  yang  dicampur  dengan  pasir  akan lebih  baik  yaitu  dengan  menggunakan  gelembung-gelembung  udara kecil  ke  dalam  adukan  mortar  dan  melalui  reduksi  kepadatan  cairan mortar.  Air  Entraining  Agent  (AEA)  digunakan  untuk  menggantikan sebagian  atau  seluruhnya  kapur  basah  dalam  mortar  konvensional (semen  :  kapur  :  semen).  Penurunan  daya  ikat  tembok  gedung  sering terjadi  secara  dramatis  bila  mortar  melebihi  takaran  AEA.  Sebaliknya tingkat  takaran  AEA  yang  rendah,  daya  ikat  bisa  juga  berkurang  dan tidak memenuhi syarat rentang flektural karakteristik sebesar 0,2  MPa. Dari  penelitian  terhadap  tembok  bangunan  yang  diberi  tambahan  AEA terhadap  daya  ikat  dan  mikrostruktur  mortar  dengan  menggunakan Mikroskopi Elektron Skaning (SEM).

## 2.  Prosedur Eksperimen
Penelitian ini membandingkan struktur Mortar (1 semen : 1 kapur : 6 pasir)  sama  dengan  menambahkan  konsentrasi  AEA  yang  berbeda- beda.  Konsentrasi  berkisar  antara  dosis  yang  dianjurkan  (1,25 ml/kg/semen) dan kemudian 5, 10, 20 dan 50 kali takaran tersebut.
Tabel 1 Distribusi Besar Partikel yang telah di cuci
Ukuran Saringan 2,36 mm 1,10 mm 600 μm 300 μm 15 μm 75 μm % yang tinggal 100 100 96 25 1 0
Beberapa tes dilakukan terhadap mortar baru termasuk penetrasi kerucut, aliran motor dan kandungan udara gravimetric.
Nilai  IRA  rata-rata  dari  unit  adalah  3,4  kg/m 2 /menit.a  gar memperbaiki  loyabilitas  bata,  tiap  unit  diberi  kandungan  kelembabab hingga  4%  setelah  kering  oven.  Hal  ini  dicapai  dengan  menempatkan
tiap unit bata ke dalam satu kantong kedap udara dengan sejumlah air diletakkan 72 jam sebelum pemasangan.

## 3.  Hasil Penelitian
Hasil  dari  penelitian  ini  terlihat  pada  tabel  2.  Dengan mengelompokkan masing-masing mortar ke tingkat kemungkinan untuk dilaksanakan,  seperti  penambahan  AEA  yang  meningkatkan  kualitas penambahan air yang diperlukan untuk membuat campuran yang dapat dilaksanakan menjadi berkurang.
Mortar Type 1:1:6 control Mix 1:1:6+ 1x AEA 0 1:1:6+ 5x AEA 1:1:6+ 10x AEA 1:1:6+ 20x AEA 1:1:6+ 50x AEA Air-Entrainer addition (mL AEA /Kg/ Coment ) 0 1.21 6.05 12.1 24.2 60.5 Air–Entrainer Conc. In Fluid (mL AEA /Kg/ Coment ) 0 0.411 2.71 5.66 12.5 38.4 Water / total solids ratio 0.227 0.173 0.131 0.126 0.114 0.093 Water/cement ratio as mixdd 2.03 1.55 1.17 1.12 1.02 0.83 Cone Penetration % 75 40 80 90 90 70 Mortar Flow % 125 100 75 100 70 75 Bulk  Density  of  Fresh  Mortar (kg/m 3 ) 2020 1870 1590 1540 1350 1370 Gravimetric  Air  Content  of  Fresh Mortar (%) 1.0 12.9 28.7 31.8 40.8 41.2 Mean  Measory  Flexural  Strength (MPa) ± 1 SD 0.98± 0.13 0.79 ± 0.12 0.16 ± 0.05 0.15 ± 0.05 0.06 ± 0.02 0.04 ± 0.03
Pengaruh konsentrasi AEA yang meningkat pada kandungan udara yang  diserap  dan  daya  ikat  flektural  disajikan  dalam  gambar  1. Kandungan  udara  yang  diserap  dengan  cepat  meningkat  dengan naiknya konsentrasi AEA.
Gambar 1 : Variasi rata-rata daya flektural dan kadar udara sebagai fungsi dari penambahan AEA
Suatu  perubahan  di  dalam  bentuk  kerusakan  selama  pengujian sentakan  ikatan  ( bond  wrench  test )  juga  diamati,  dimana  kerusakan sebagian  adalah  sepanjang  sambung  yang  kasar.  Pada  konsentrasi AEA  yang  tinggi  kerusakan  adalah  sepanjang  pembatas  mortar/unit. Setiap  contoh  untuk  setiap  mortar  diperiksa  secara  optikal  dan  SEM. Untuk mortar kontrol (1 : 1 : 6) retakan sepanjang  pembatas bata/mortar dicapai  dengan  menempatkan  derajat  pada  pembatas.  Kedua permukaan alas unit pasangan bata yang terbuka dan pemukaan mortar yang  cocok  dipelajari.  Adalah  lebih  mudah  menaksir  mikrokonstituen dari  contoh-contoh  permukaan  mortar.  Mikrograf  khususnya  dari permukaan  mortar  di  bawa  pada  magnifikasi  rendah  dan  tinggi  yang diperlihatkan pada gambar 2.
Gambar 2 : bagian-bagian yang digosok melewati pembatas bata/ mortar untuk : a) tanpa AEA, b) AEA yang dianjurkan, c) 3x dosis AEA, d) 5x dosis AEA

## 4.  Kesimpulan
Pengaruh  konsentrasi  AEA  yang  meningkatkan  pada  mikrostruktur dan  kapasitas  peningkatan  dari  mortar  kapur  semen  Portland  yang dibuat  dengan  pasir  pesisir  Australia.  Hasil  yang  diperoleh  dengan menggunakan AEA dalam jumlah yang dianjutkan menghasilkan sedikit penurunan dalam daya ikatan. Oleh karena itu perlu pengawasan yang hati-hati atas penambahan volume AEA.
Penurunan  daya  ikat  adalah  dari  pemberian  AEA  yang  melebihi takaran yang dianjurkan. Pemberian overdosis memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan yang akseptabel akan dicapai dengan ratio  jumlah  air  yang  jauh  lebih  rendah.  Penambahan  AEA  kepada sejumlah  mortar  tidak  mempengaruhi  morpologi  produk  hidrasi  yang terbentuk pada pembatas ( interface ).

## II.    Pengaruh  Umur  Pada  Kekuatan  Bond  dan  Mickrostruktur  Mortar
Dalam Bata Tanah Liat
1.  Pendahuluan
Studi ini adalah bagian dari serangkaian penelitian pada kekuatan bond  dan  mikrostruktur  mortar  dalam  pasangan  bata.  Perkembangan kekuatan  bond  dan  mikrostruktur  mortar  dievaluasi  selama  1  tahun
untuk  adukan  1  :  1  :  6  dalam  kombinasi  dengan  unit  pasangan  bata yang dipress kering. Ukuran kekuatan bond dilaksanakan menggunakan core  bata  kecil  yang  dingin  dengan  tegangan  uniaxial.  Mirostruktur mortar  dievaluasi  dengan  menggunakan  scaning  electric  miroscopy. Teknik  analisa  thermal  dan  x-ray  difraction  juga  digunakan  untuk mengidentifikasi  mortar  constitient  lebih  lanjut,  tingkat  hidrasi  dan  efek karbon.
Pemasangan  morta  segar  dan  unit  pasangan  bata  diikuti  oleh phase  perkembangan  permukaan  bond.  Setting  campuran  semen didahului  oleh  penyerapan  cairan  mortar  ke  dalam  unit  pasangan  bata dan  adukan  yang  masuk  menipis  pada  sambungan  antara  adukan  dan bata (interfase). Kekuatan bond mungkin dipengaruhi oleh tingkat hidrasi yang  terjadi  yang  menjadi  fungsi  yang  bertindak  sebagai  penadah kelembaban,  bersama  dengan  efek  temperatur  dan  kelembaban tekanan relatif yang diatur oleh kondisi lingkungan.
Kekuatan  bond  jangka  panjang  mungkin  juga  dipengaruhi  oleh tekanan  internal  yang  berkembang  dalam  sambungan  sehubungan dengan pertumbuhan bata dan penyusutan mortar. Dengan mengabaikan efek agregat, terdapat 4 macam kemungkinan penyusutan dalam sistem mortar : a) penyusutan plastik yang terjadi sebelum mortar terbentuk,  b)  penyusutan  autogenous  yang  terjadi    sebagai  hidrasi berlanjut,  yaitu  selama  curing.  Penyusutan  ini  berkenaan  dengan pengurangan bersih dalam volume dari produk hidrasi karena produk ini menempati volume yang lebih sedikit dari pada reactants (semen + air);
c) penyusutan yang terjadi pada pengeringan disebabkan oleh dehidrasi partial  dari  semen  gel  dan  memberikan konstribusi  yang  terbesar  pada penyusutan  keseluruhan,  d)  dan  penyusutan  carbonation  Ca  (OH)  dan produk hidrasi semen.
Sedangkan  efek  umur  pada  kekuatan  bond  menunjukkan  bahwa,  bond tidak  stabil  apabila  lebih  dari  7  hari  dengan  pengalaman  yang meyakinkan  dan  kerugiannya  di  atas  periode  1  tahun  yang  tergantung pada  kombinasi  unit  mortar.  Sebagian  hasil  ini  terlihat  pada  gambar  3 dimana  kekuatan  bond  terlihat  meningkat  dan  juga  menurun  bersama dengan waktu untuk kombinasi unit mortar yang sama dicuring di bawah
2  kondisi  yang  berbeda.  Sementara  studi  ini  telah  berguna  dalam memperlihatkan  kecenderungan  (atau)  kekurangan  pekerjaan  lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki penyebabnya.
Gambar 3 : Variasi kekuatan bond terhadap waktu

## 2.  Prosedur Eksperimen
Hubungan kekuatan bond/mikrostruktur dipelajari pada umur 3, 7, 28,  90,  180  dan  365  hari.  Mortar  dengan  1  :  1  : 6  yang  khas (semen : kapur : pasir) yang digunakan dalam kombinasi satu unit pasangan bata yang dipress kering.
Gambar 4 : Spesimen dengan tarikan uniaxial
Lima  core  berdiameter  25  mm  diambil  pada  masing-masing couplet  pada  umur  yang  sama.  Cor  drill  bermata  intan  yang  dibuat berdinding  tipis  digunakan  untuk  tujuan  ini  dengan  air.  Sebagai pendingin  dan  lubricant  selama  curing.  Spesimen  kering  udara semalaman dengan temperatur ruang dan kemudian dikeringkan dalam dessicator atas silika gel segar. Susunan spesimen yang ditekan seperti gambar  4.  Untuk  setiap  umur,  anara  spesimen  12  dan  15  diuji  dengan control  cross  head  displacement  0,5  mm/menit.  Beban  maksimum  dan model  kegagalan  direkam  tiap  spesimen,  spesimen  tambahan digunakan sebagai sumber untuk memperbaiki bagian yang hancur.

## Gambar 5 : hubungan tegangan tarik dengan umur untuk uniaxial
specimen

## 3.  Hasil
Uniaxial test dan model kegagalan
Nilai  rata-rata  kekuatan  bond  dan  standar  deviasi  masing  group umur diplot sebagai fungsi dari waktu pada gambar 4. Keuntungan dan kerugian  konsolidasi  alam  dari  beberapa  core  spesimen  bata disebabkan  oleh  kegagalan  yang  terjadi  dalam  sambungan  bata  dan mortar.  Dalam  kasus  ini  epoxy  digunakan  untuk  bata  core  untuk
meningkatkan  kekuatan  bata  untuk  mengurangi  kegagalan  pada  dekat mortar sambung (interface).
Umumnya model kegagalan terutama ialah mortar  cohesive pada sambungan  mortar  atau  2 –  3  mm  dari  interface.  Kira-kira  20%  dari semua  kegagalan  juga  mode  campuran  alami  dengan  kegagalan  yang terjadi  cohesively  dengan  mortar  atau  bata  dan  sepanjang  bata/mortar interface.
Kekuatan relatif rata-rata 7 hari, diperoleh 29% kekuatan rata-rata yang dicapai 28 hari dan kekuatan sampai 90 hari kekuataannya hanya 8% lebih tinggi dari pada kekuatan 7 hari dan 10% pengurangan dalam kekuatan juga terjadi antara 180 dan 365 hari.

## 4.  Kesimpulan
Kekuatan  ikatan  ( bond )  maksimum  terjadi  pada  180  hari  dengan penurunan  kekuatan  pada  90  hari  dan  365  hari.  Perubahan  dalam kepadatan  mikrostruktur  terlihat  sampai  28  hari  yang  mungkin  dapat menjelaskan  kenaikan  awal  dalam  kekuatan  ikatan  ( bond ).  Kekuatan relatif rata-rata 7 hari diperoleh 29% kekuatan rata-rata yang dicapai 28 hari. Kekuatan sampai 90 hari, kekuatannya hanya 8% lebih tinggi dari pada  kekuatan  7  hari  dan  10%  pengurangan  dalam  kekuatan  juga terjadi antara 180 hari dan 365 hari.

## III.  Pengaruh Teknis Pemasangan Bata dalam Kehancuran kekuatan ikatan
Bata/Mortar Pada Dinding Struktur Tanpa Tulang Pasangan Bata.

## 1.  Pendahuluan
Dinding  pasangan  bata  tanpa  perkuatan,  harus  cukup  menahan gaya  gravitasi  dan  beban  lateral  selama  dan  sesudah  kosntruksi.  Malah yang  sangat  serius  dalam  tipe  konstruksi  ini  adalah  kekuatan  ikatan Bata/Mortar dimana dinding menjadi solid. Tahanan ini sedikit efektif oleh tukang dan metode pelaksanaan dalam pemasangan dinding bata. Objek yang  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  menentukan  pengaruh  dari metode  pekerjaan  ( spoon  or  tube )  pada  kekuatan  ikatan  Bata/Mortar. Tahanan  ini  ditentukan  melalui  test  kehancuran  dalam  pasangan  prisma
dengan empat bata. Mortar yang digunakan dan tekanan tekan juga relatif terhadap kekuatan ikatan.
Struktur  pasangan  bata  cukup  untuk  mentoleransi  berat  sendiri dan  beban  lainnya,  sebagaimana  aksi  akibat  angin  semua  phase. Hubungan  kekuatan  ikatan  antara  bata  dan  mortar  bernilai  lebih  pada menentukan kualitas pemasangan. Kesatuan ini dipengaruhi oleh kualitas pasangan,  pekerja  dan  metode  pasangan.  Penelitian  ini  adalah menggabungkan  secara  kualitatif  dan  kuantitatif  pada  penerapan  tipe mortar  ( brick  layer  spoon  or  laying  tube ),  dalam  kehancuran  kekuatan ikatan  dari  pasangan  dan  ditentukan  dalam  empat  phase  studi.  Phase pertama  antar  lain  sifat-sifat  material,  metode  utilized  untuk  menyusun semua  komponen  yang  digunakan  dalam  kolaborasi  penelitian  yang detail.  Kemudian  prosedur  dan  test,  pada  step  ini  dilaksanakan  di laboratorium  dari  ketentuan  untuk  melengkapi  test.  Analysis  dan  Result mempersembahkan  beberapa  komentar  pada  hasil  yang  diperoleh  dan terakhir kesimpulan dari penelitian keseluruhan.

## 2.  Objektif
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  dari  pekerja  dan teknik  pemasangan  pada  kehancuran  kekuatan  ikatan  Bata/Mortar, mengkombinasikan  antara  sendok  tradisional  dan  pasangan  mortar semprot.  Beberapa  pertumbuhan  dari  konstruksi  dalam  pasangan struktur,  penelitian  ini  juga  mengkombinasikan  antara  tegangan  tekan dengan  kehancuran  kekuatan  ikatan,  jika  ada  maka  memudahkan mengontrol dinding yang akan didirikan.
Untuk  mengurangi  dalam  pasangan  bata  termasuk  juga  ukuran mortar  yang  digunakan  tiap  kasus  dan  menghubungkannya  dengan bentuk kekuatan ikatan.

## 3.  Karakteristik dari Material
a)  Bata
Bata yang digunakan diambil yang telah tersedia hasil tesnya yang  menggunakan  produksi  yang  sama  dari  Lab  Struktur
Engineering  School  of  Sao  Carlos.  Karakteristik  mekanik  dan geomatriknya sebagai berikut tabel 2.
Tabel 2 Measurement Lebar (Cm) Tinggi (Cm) Panjang (cm) Modular 15 20 30 Nominal 14 19 29 Tegangan Tekan NBR (6461 G) 12,56 MPa b)  Bahan Perekat (Agglomerates)
Semen yang digunakan adalah Portland CP II F 32 dan Kapur CH III yang mudah di dapat di lokasi setempat.
c)  Pasir
Pasir yang asli diperoleh di pusatnya yaitu sungai Moi-Guacu dekat San Carlos, SP, Brasil.
Tabel 3 menunjukkan karakteristik pasir semen dan kapur serta analisis butiran pasir.
Tabel 3 Material Berat Jenis (kg/dm 3 ) Berat jenis Spesifik (kg/dm 3 ) Semen 1,18 3,13 Kapur 0,72 2,65 Pasir 1,52 2,60

## 4.  Prosedur dan Test
Menentukan Campuran Mortar
Tiga  macam  campuran  yang  diambil,  dalam  vol  dengan  1  :  3 (semen  :  pasir).  Umumnya  dalam  vol,  dikonversikan  ke  berat  dalam
pasir  kering.  Air  ditentukan  untuk  pengukuran  index  konsistensi  pada meja aliran, misal (230 ± 10) mm.
Untuk  tiga  sifat  campuran  pada  kondisi  segar  ditentukan  Brasil standar. Tabel 4 proporsi campuran dan ukurannya.
Tabel 4 Kode Camp Vol masing 2 bagian massa masing 2 Air/ Semen Berat Semen Indek konsis tensi  lb/m 3 Kandu ngan udara A1 1 : 0,25 : 3,75 1 : 0,15 : 4,83 1,00 287 220 2005 7 A2 1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,31 : 5,00 1,16 240 225 1983 8 A3 1 : 1,00 : 6,00 1 : 0,61 : 7,73 1,56 182 230 1980 8
Masing-masing  tipe  ditekan  pada  umur  7  dan  28  hari  sesuai  menurut NBR 13729 dan hasilnya pada tabel 5.
Tabel 5. Kekuatan tekan Mortar
Code Kekuatan Tekan MPa 7 hari 28 hari A1 7,0 9,0 A2 4,5 6,9 A3 2,3 6,1

## Campuran dengan menggunakan Laying Tube
Secara  objektif  penelitian  ini  memberikan  macam  pengaruh  dari peralatan  (spoon  atau  tube)  pada  kehancuran  ikatan  bata/mortar. Selama  studi  yang  bermacam-macam  bahwa  studi  awal  mortar  yang tidak  menyenangkan  menggunakan  laying  tube,  jadi  diperlukan penekanan pada garis adukan.
Untuk menggunakan tube perlu pengetahuan analisa ayakan pasir untuk mengurangi dimensi partikel. Juga memverifikasi ukuran pasir 0,6 mm  yang  akan  menghalangi  laying  tube.  Pada  set  campuran  masih
terdiri dari  kapur  dan  konsekuensi  air,  juga  penggunaan  mortar  yang mempunyai workability yang baik.
Menurut  ALY,  untuk  menggunakan  laying  tube  1  hari  sebelum ditetapkan, mortar disediakan dengan pasir, kapur dan air. Campuran ini harus  terlindungi  dari  kelembaban  (kehilangan)  oleh  penguapan  dan diletakkan selama  24 jam kemudian semen dan air ditambahkan.
Setelah semua diambil, rubah campuran sebagai berikut :
 B1 1 : 0,55 : 4,84 : W/C = 1,10 (0,94 + 0,16)  B2 1 : 0,54 “ 5,2  : W/C = 1,60 (1,36 + 0,24)  B3 1 : 0,52 : 5,8 : W/C = 1,84 (1,58 + 0,30)
Tes spesimen untuk campuran yang baru dari tes tekan hasilnya seperti tabel 6.
Tabel 6. Campuran yang telah dikonversi dari A1, A2 & A3
Code Kekuatan Tekan MPa Semen Terari kg/m 3 7 hari 28 hari B1 3,6 5,4 287 B2 4,2 6,5 243 B3 2,5 3,2 2,8

## Pencetakan Prisma
Pencetakan  prisma  disiapkan  sesuai  ASTM  E  518,  untuk  bata menggunakan  pencetak  prisma  ASTM  C  1329.  Dua  belas  Prisma disiapkan, masing-masing 6 layed dengan bata layer pick dan 6 dengan tube,  total  36  unit.  Untuk  setiap  6  prisma,  6  cylinder  spesimen  test diaduk dengan 50 mm diameter dan 100 mm tinggi, dengan mortar yang telah  disiapkan  sebelumnya.  Produksi  mortar  dipindahkan  dalam  mixer mekanik.  Prisma  diletakkan  diantara  dalam  temperatur  lab  sampai  hari tes.
Sebelum  pembanding  antara  mortar  yang  digunakan  tiap  tipe layer, ditimbang bata sebelumnya dan sesudah pencetakan prisma..

## 5.  Kehancuran Kekuatan Ikatan
Kehancuran kekuatan ikatan ditentukan dari prisma tes menurut A test  method  dari  ASTM  518  yang  mudah  dipelajari  dengan  aplikasi beban pada 3 point seperti gambar di bawah.
Untuk prisma pembuat batu kering, dengan standar untuk mengestimasi kekuatan ikat dari perhitungan seperti persamaan sebagai berikut :
  S L Ps P R 125 , 0 167 , 0  
Dimana : R =  Luas permukaan kekuatan Ikatan
P =  maks beban yang dikerjakan Ps  =  berat sendiri spesimen L =  panjang antara percetakan S =  Kekuatan hancur pada permukaan

## 6. Hasil
Sepanjang  mortar  yang  digunakan  untuk  masing-masing campuran dan metode laying ditentukan oleh bagian massa prisma dan massa  bata  yang  berkaitan.  Tes  spesimen  mortar  dilakukan  setiap  6 prisma di tes oleh tekanan pada hari yang sama kehancuran tes prisma. Hasilnya seperti tabel 7.

## Tabel 7
Kode Metode Laying Mortar Amount (kg) Kekuatan tekan (MPa) Kekuatan tekan (MPa) B1 Spoon 16,1 6,7 ,27 Tube 17,5 6,4 0,19 B2 Spoon 18,4 6,2 0,64 Tube 15,0 6,3 0,30 B3 Spoon 14,3 4,4 0,26 Tube 14,3 5,1 0,53
Kesimpulan  yang  lain,  untuk  bata  kering  bahwa  kuat  lengket akan  meningkat  seiring  dengan  penambahan  mortar  dalam  konstruksi prisms. Mortar masuk melakukan penetrasi ke dalam lubang yang besar dalam dinding membentuk suatu ikatan/concetar.

## Black Laying by Tube
Tidak  ada  hubungan  antara  penambahan  mortar  dengan  kuat lengket,  akan  tetapi  hasil  test  flektural  lebih  uniform,  memperlihatkan kekuatan bata/mortar.

## 7.  Kesimpulan
Tidak  ada  hasil  yang  didapatkan  dari  konsumsi  mortar  dengan menggunakan laying tube, hal ini dikarenakan alat ini tidak cocok untuk bata.  Tampak  konsumsi  semen  tidak  mempengaruhi  kuat  lengket bata/mortal dalam metode laying by tube, sebagai hasilnya tiga macam yang dilakukan lebih uniform dibandingkan dengan yang didapat dengan metode lain.
Dalam  metode  menggunakan  spoon,  garis-garis  yang  lebih  kaya memperoleh sedikit air (jumlah kapur kecil) meningkatkan creep dengan mortar kering dan merusak kuat tekan. Untuk tipe black, menggunakan sendok  tampak  lebih  efisien  dengan  mortar  yang  melakukan  penetrasi
ke  lubang  dari  dinding  membentuk  angkatan  untuk  menahan  gaya lateral terhadap dinding.
Akhirnya  ini  dimungkinkan  bahwa  mortar  dengan  ketahanan kompressing  28  hari  lebih  besar  dari  6,0  MPa  tidak  meningkat  kuat lengket bata/mortar seperti yang diteliti oleh Machado.

## Daftar Pustaka
A. W. Page dan S.J Lawrence An Integrated Study of Mosonsy Bond Strength
E.  F  Machado  dan  T.  F.  Fonte The  Influence  of  The  Laying  Technique  of Ceramic  Blocks  in  the  Flexural  Bond  Strength  Brick/Mortar  on  Wall  of Structural Unreinforced Masoury 2
H.O. Sugo,  A. W. Page dan S.J Lawrence Influence of Age on Bond Strength and Mortar Microstructure in Clay Brick Work
H.O.  Sugo,    A.  W.  Page  dan  S.J  Lawrence  The  Influence  of  Air  Entraining Agent on Bond Strength and Mortar Microstructure